der kolloidalen wasserhaltigen Tonerdesilikate. 
729 
in Milli- 
äquivalenten 
Molekularverhältnis 
in Grammen 
nach Abzug der COj- 
Äquivalente 
Si0 2 • 
. . . 2.1330 
71,11 
3,65 
ai 2 0, 
. . . 0,9975 
19,50 
1 
CaO . 
. . . 0,4340 
15,50 | 
1,05 
K,0 . 
. . . 0,2735 
5,82 { 
c'o 2 . 
. . . 0,0175 
0,80 
— 
Behandelt man nun nach Wiegner 5 g dieses Silikats mit 
konzentrierter NH, Cl-Lösung, so erhält man durch Austausch gegen 
Ca 
N H 4 die Gesamtzahl der Milliäquivalente an - und K, die im Sili- 
kat in Form von Aluminatsilikat gebunden sind, oder, da 
Ca 
1 Milliäquivalent 9 oder K an 1 Milliäquivalent der Atomgruppe 
von der molekularen Zusammensetzung 3,65 Si0 2 • 1 A1 2 0 3 im 
Aluminatsilikat gebunden ist, zu gleicher Zeit auch die Gesamt- 
zahl der in 5 g Permutit vorhandenen Milliäquivalente Aluminat- 
silikat. 
Die Gesamtzahl der durch 5 g Silikat ausgetauschten Milli- 
äquivalente und K stellte Wiegner zu 16,788 Milliäquivalenten 
fest; folglich betrug auch die Anzahl der in 5 g Silikat vorhan- 
denen Milliäquivalente Aluminatsilikat = 16,788. 
Ca 
Die ausgetauschten Milliäquivalente und K, die infolge des 
äquivalenten Austausches gleich den aufgenommenen Milli- 
mol NH 4 sein sollen, zeigen gegen letztere nur eine geringe Differenz. 
Rechnerisch nach der Analyse sollten in 5 g Silikat nach 
Abzug der C 0 2 -Äquivalente 20,52 Milliäquivalente des Aluminat- 
silikates vorhanden sein. Der Versuch ergab aber nur 16,788 Milli- 
äquivalente; folglich besteht das Silikat nur zu 81,82 °/o aus 
Aluminatsilikat, der Rest dürfte den oben beschriebenen, nicht 
austauschfähigen Tonerdesilikaten angehören. 
Wiegner betrachtet aber den Permutit nicht als chemische 
Verbindung, sondern als ein mechanisches Gelgemenge von Si0 2 
und A1 2 0 3 . 
Eine Bestätigung dieser Ansicht glaubt er aus den Resultaten 
der umfangreichen Versuche erhalten zu haben. Er kommt zu 
dem Schluß, daß bei den Permutiten eine physikalische Ad- 
sorption von Ionen vorliege, die aus elektrostatischen Griindeu 
einem äquivalenten Austausch mit neutralen Salzlösungen 
unterliegen. 
Wiegner führte zahlreiche Versuche aus, bei denen er teils 
die Menge des verwendeten Kalium-Calcium-Permutits, teils die 
Konzentrationen der einwirkenden Salzlösungen (N H 4 CI) vari- 
ieren ließ. 
